l68 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



MINÉRALOGIE. — Sur les cristaux miœtes d' azotates alcalins . 

 Note de M. Fkéd. Walleraxt, présentée par M. de Lapparent. 



J'ai déjà entretenu l'Académie des |)ropriétés des cristaux mixtes de cer- 

 tains azotates alcalins. Je voudrais aujourd'hui lui signaler les particularités 

 les plus intéressantes des cristaux mixtes des autres azotates. 



Considérons d'abord ceux qui résultent de la cristallisation simultanée 

 des azotates d'ammonium et de rubidium. Ces deux sels se mélangent en 

 toutes proportions pour cristalliser, mais s'il y a continuité entre les cris- 

 taux mixtes au point de vue de la composition, sous le rapport des pro- 

 priétés physiques, ils se répartissent en trois séries absolument distinctes. 

 Les cristaux de l'une sont rhomboédriques quasi-cubiques, isomorphes des 

 cristaux d'azotate de rubidium pur; les cristaux d'une deuxième série sont 

 isomorphes des cristaux d'azotate d'ammonium; mais ce sont les cristaux 

 de la troisième série, placée entre les deux autres, qui présentent de l'inté- 

 rêt. Pour pouvoir le mettre en évidence, il me faut rappeler les propriétés 

 de l'azotate de tballium. Ce dernier, orlhorhombique, cristallise presque 

 toujours en octaèdres, dont les faces ont reçu les caractéristiques (m); il 

 en résulte pour les paramètres les valeurs o, 5 1 1 : i : o, 65 1 , qui sont très voi- 

 sines des valeurs des paramètres de l'azotate de potassium. On en concluait 

 cjue les deux sels étaient isomorphes et, comme les angles des faces m sont 

 de 1 1 8°52' dans l'azotate de potassium et de i25°52' dans l'azotate de thal- 

 lium, il en résultait que, dans deux cristaux isomorphes, les différences 

 entre les angles pouvaient s'élever à 7°. Or il n'y a en réalité aucun rapport 

 entre les formes cristallines de ces deux azotates. Si en effet on comprime 

 une section de TlAzO% parallèle à p, c'est-;i-dire perpendiculaire à la bis- 

 sectrice aiguë des axes optiques, on détermine la formation de quatre sys- 

 tèmes de macles dodécaédriques, c'est-à-dire dont les plans sont orientés 

 comme les quatre plans 6' d'un cristal quadratique : les traces des plans de 

 macles font en effet des angles très voisins de 45° avec les traces des plans 

 de symétrie. 



Les cristaux d'azotate de thallium sont donc quasi-quadratiques, ce qui 

 se comprend, car si l'on multiplie par 2 le premier paramètre, on obtient 

 les valeurs i , 022: i : o,65i , voisines de 1 : i : 0,702, paramètres d'un cristal 

 cubique ra|)porté à deux axes binaires et à un axe quaternaire. Il n'y a donc 

 aucun rapport entre ces cristaux quasi-quadratiques et les cristaux 



